190 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 



électrode positive, et l'on produisit ainsi un dégagement 

 d'oxygène à sa surface. Il se forme dans ces conditions une 

 légère couche d'oxyde de palladium, mais elle ne paraît nul- 

 lement s'opposer à l'extraction et à l'oxydation de l'hydro- 

 gène. 

 Le fil mesurait : 



mm Différence. 



Avant la charge 443,25 



mm 



Avec l'hydrogène 449,90 + 6,68 



Après décharge 437,31 — 5,94 



Le retrait du fd n'exige donc pas l'emploi d'une haute 

 température. Cette expérience démontre en outre qu'on peut 

 enlever d'une manière complète une forte charge d'hydro- 

 gène en l'exposant au pôle positif, pendant quatre heures 

 dans le cas actuel. Car le fil, après ce traitement, ne donna 

 point d'hydrogène lorsqu'on le chauffa dans le vide. 



Le même fil, qui avait déjà reçu plusieurs charges d'hydro- 

 gène, fut encore une fois exposé à une charge maxima, afin 

 de savoir si son allongement sous l'inlluence de l'hydrogène 

 pouvait ou non être faciUté et devenir plus grand, à cause 

 du retrait considérable qui l'avait précédé. Mais on ne con-, 

 stata rien de pareil, même après avoir chargé à plusieurs re- 

 prises le fil rétracté, et la dilatation conserva son rapport 

 normal avec l'hydrogène absorbé. La densité finale du filetait 

 de 12,18. 



Le fil rétracté a subi toutefois une modification d'un autre 

 ordre, qui parait indiquer un profond changement molécu- 

 laire. Ce métal perd peu à peu une grande partie de sa puis- 

 sance d'absorption. Le dernier fil, qui avait déjà reçu six 

 charges d'hydrogène, fut de nouveau soumis pendant deux 

 heures à l'action de ce gaz, et n'absorba que 320 volumes ; 

 une nouvelle expérience donna 330^'''',5. Le pouvoir absor- 

 bant du palladium avait donc été réduit au tiers de son maxi- 

 mum. Toutefois, ce pouvoir parut augmenter sous l'influence 

 d'une forte chaleur rouge, qu'on obtint en faisant passer à 



